14 



Mineralogie. 



W. E. Hidden and W. F. Hillebrand: Description of 

 Rowlandite. (Amer. Journ. of Sc. Vol. 46. p. 208—212. 1893.) 



W. E. Hidden fand 1 kg des Minerals unter grossen Massen von 

 Gadolinit und Yttrialit von .Llano Co., Texas. Rowland meint nach 

 der Spectraluntersucliung des Minerals, dass mindestens ein Dutzend un- 

 bekannter Elemente in der sog. Yttriumgruppe stecken. Er notirte über 

 10000 Linien. Spec. Gew. 4,515. Flaschengrün bis blass graugrün; deut- 

 licherer Glasglanz als bei Gadolinit, auch mehr durchscheinend als dieser. 

 Das Umänderungsproduct des Eowlandit ist wachsartig ziegelroth mit 

 einem Ton ins Braune. Die Umänderung beruht auf einer Oxydation von 

 Eisen, auf Hydratisirung und theilweisen Umwandlung in Carbonate. 

 Isotrop. H. 6. Muscheliger Bruch. Glas— Harzglanz. Pulver hell grünlich 

 grau. Leicht löslich in Säuren unter Gelatiniren. Schwillt v. d. L. Bei 

 starkem Erhitzen schickt die Substanz helles Licht aus, ohne zu schmelzen. 



W. F. Hillebrand analysirte das nach Möglichkeit gereinigte Material 

 und fand im Mittel : Si 2 26,04, X 0,39 (Gemisch unerkannter Erden mit 

 etwas Uran und Titan), Th 2 0,59, Ce 2 3 5,06, La-Gruppe 9,34 (M. G. 336,8), 

 Yt-Gruppe 47,70 (M. G. 266,2), Fe 2 O s 0,09, FeO 4,39, MnO 0,67, CaO 0,50, 

 Mg 1 ,62, Alk. 0,28, H 2 0,24, C 2 0,34, Fl 3,87, P, 6 Spur ; Summe 101,12. 

 Weniger für Fl 1,63. Summe 99,49. 



Vernachlässigt man ausser CaO undC0 2 noch Th0 2 , X, Fe 2 3 und 

 die Alkalien, sowie H 2 0, so hat man: 



Si0 2 26,04: 60 = 0,4340 0,4340 3,91 



Ce 2 3 • 5,06:328,4 = 0,0154 \ 



La-Gruppe .... 9,34 : 336,8 = 0,0277 0,2223 2,00 



Yt-Gruppe .... 47,70:266,2 = 0,1792 ) 



FeO 4,39: 72 =0,0610 | 



MnO 0,67: 71 = 0,0094 [ 0,1109 1,00 



MgO 1,62: 40 =0,0405 ) 



Fl 3,87 : 19 = 0,2037 0,2037 1,84 



in ii 



Formel: Si 43 R 44 R n F1 20 0, 54 . Da wahrscheinlich in Folge der Gegen- 

 wart von Fl der Gehalt an Si0 2 zu niedrig ausgefallen ist, Fl vielleicht 



etwas zu niedrig bestimmt ist oder H für Fl vorhanden ist, so kann man 



in n in ii 



wohl schreiben Si 44 R 44 R n Fl 22 154 oder Si 4 R 4 RFl 2 14 . Vielleicht kann 



man als Structurformel annehmen: 



III 



RFl 





II 



in 



/Si 2 7 



EER 



\*i 2 7 



II 



in 



=R 



III 





RFl 





Die Formel Si 4 Yt 4 Fe Fl 2 14 erfordert Si 12,93, Yt 50,37, Fe 6,46, 

 Fl 4,39, 25,85. während die Analyse, wenn man alle die anderen Erden 



